質問: カルシウムスルファミン酸塩セメントの性質と応用に関する研究
回答: 1はじめに 1975年に中国建築・材料科学研究所が開発し,1982年に第2次賞を受賞した。ボーキサイト、石灰石、石膏を一定比で、低温(1300〜1350)°cで焼成し、主な鉱物相としてカルシウムスルファミン酸塩(c 4 a 3 s)とジアルキルケイ酸塩(c 2 s)を用いてクリンカを形成する。カルシウムのスルファミン酸塩セメントを研磨する場合、通常は、いくつかの混合材料(石灰岩、フライアッシュなど)が必要に応じて追加されます。現在,高強度のカルシウム‐スルホアルミン酸セメント,自己硬化性カルシウム‐スルホアルミン酸セメント,高速硬化カルシウム‐スルホアルミン酸塩が製造され,低アルカリ性のカルシウム‐スルホアルミン酸セメント,膨張したスルホアルミン酸セメントが市販されている。 カルシウム‐スルホアルミネート酸セメントの製造,性能特性及び工学的応用を紹介した。 2生産スルファミン酸カルシウムセメント ポートランドセメントの製造のように、カルシウム・スルホアルミネート酸塩セメントの生産は、「2つのミルズと1つのバー」と要約されることができます。 過去10年間で,セメント産業における燃費,省エネルギー,排出削減に重点をおいて,国内外の研究者が,カルシウム‐スルホアルミネートセメントクリンカの焼成における産業固形廃棄物の利用に注目し始めた。 ポートランドセメントクリンカと比較して,カルシウムスルホアルミネートセメントクリンカは原料,焼成温度及び鉱物形成に若干の相違を有する。 カルシウムスルホアルミネートセメントクリンカの製造に使用される主な原材料は石灰質の原料、ボーキサイトと石膏です。原材料のための技術的な要件は石灰質原料中のcaoの48 %(48 %未満であれば、cao、と石灰質原料の48 %)、mgoとlt;20 %、al 2 o 3&gt;50 %、fe 2 o 3&lt;20 %、と組み合わせることができますボーキサイトでは、sio 2とlu;20 %,so 3 & gt ; 38 %が、石膏、so 3 & gt;45 %である。そして、cmは一般的に0.9と1の間で維持されます。cm . 1の場合、多量のf - caoまたはc 3 a、c 12 a 7と他の鉱物は形成されます。石膏含有量が不足すると、al 2 o 3が過剰になり、クリンカ中のc 2 as含有量が増加し、初期のセメント性能が低下する。 カルシウムスルファミン酸塩セメントクリンカの製造は、ポートランドセメントの製造の半分であるので、カルシウムスルファミン酸塩セメントは低炭素環境に優しいセメントと考えられている。 3 .カルシウムスルファミン酸塩セメントの性能特性 ### 3.1凝縮はより速いです gb 175 - 2007の規定によると、ポートランドセメントの様々なタイプの初期設定時間は45分未満ではならず、最終設定時間は10時間を超えてはならない。 ### 3.2高初期の強さ 通常のポートランドセメントと比較して、スルファミン酸カルシウムセメントの強度は急速に発達し、1 d強度が非常に高い。その遅い強さはゆっくり増加します、そして、若干の速いセッティング、速い硬化と初期の強さセメントによって示される遅い強さ収縮がありません。 ### 3.3自由拡大のある率 硫酸スルファミン酸塩セメントの水和によって形成されたエトリンジャイトは結晶成長に体積膨張をもたらすので、硫酸スルファミン酸塩セメントはある程度の自由膨張を示す。低アルカリカルシウムスルファミン酸塩セメント28 dの自由膨張比は0.00 %〜0.10 %であり、高速硬質カルシウムスルホアルミネートセメント;28 dの自由膨張率は0.00 %〜0.07 % [ 12 ]である非常に安全。 3.4の低い液体アルカリ度 珪酸セメント水和液相のphは約13であり、硫酸スルファミン酸塩セメント水和液のphは11.5〜12.0である。特に低アルカリセメントは、ガラス繊維複合材料のためのセメンチング材料として好適である石灰石、フライアッシュ、スラグ粉などは、さらにアルカリ度を減らすことができて、繊維製品のための理想的なガラスのセメント質の材料になることができます。 3.5凍結と解凍への良い抵抗 硫酸スルファミン酸塩セメントは優れた耐凍害性であり、耐凍性に優れていることが知られている低温環境(0〜10°C)、初期強度は通常のケイ酸セメントの5〜8倍であり、(−20 ~ 0)°cの低温環境で使用することができ、少量の不凍液を添加し、金型温度を5°C以上に保つことができる。そして、コンクリート(3~7)日の強さは、設計強さの70 %~ 80 %に達することができます。 4スルファミン酸カルシウムセメントの応用 4.1クイックリペア材料として用いられるスルファミン酸カルシウムセメント 多くの実験的研究は、早い硬化初期の強力な硫酸スルファミン酸塩セメントが中国での緊急修理と建設のための比較的先進の水硬性セメント材料であることを示しました。カルシウムスルファミン酸塩セメントと初期強度剤で調製した道路コンクリートは特殊なメンテナンスを必要としない。これは、コンクリートの収縮を効果的に防止することができます。高い浸透抵抗は、路面ベース層の浸透と損傷を防ぐことができます。 グラウチング材として使用される4.2 中国の高速鉄道の建設に多くの新材料が投資されてきた。特にグラウト材はレールや鋼構造物アンカーボルトのアンカーで広く使われている。本研究では、高速道路においては、コンクリートの耐久性を向上させることによって、高速流動性を有する固化材の開発を行った。現場グラウト技術の向上には大きな意義がある 4.3硫化スルファミン酸カルシウムセメントの耐食性工学への応用 塩化スルファミン酸塩セメントは塩化物と硫酸塩の攻撃に対して優れた抵抗性を持ち、未硬化のカルシウム-スルファミン酸塩セメントモルタル試料は硫酸塩の攻撃に対してかなりの耐性を持っている。迅速な硬質カルシウムスルファアルミネートセメントフィールド実験と建設の1ダース以上の橋を使用してください。 4.4 glc関連製品の生産におけるカルシウム‐スルホアルミネートセメントの適用 grcプロダクツスルホアルミン酸カルシウムセメント、耐アルカリ性ガラス繊維の製品を参照して、軽量、高強度、耐久性などの優れた特性を有し、中国で広く使用されている。ガラス繊維の腐食を遅らせることができ、grcの耐久性を大幅に向上させることができます。現在では、grc社内外壁パネル、grc建物外装部材、美術品、grc絶縁板、発泡材など、多くの種類のgrc製品があります。 4.5他のプロジェクトにおけるスルホアルミン酸カルシウムの利用 硫化水素セメントは,初期強度が高く,浸透抵抗性,耐凍害性,長期安定性,耐食性,短時間,低アルカリ性,低自由膨張率のため,優れた特性を有している。また、以下のエンジニアリング分野で広く使われている[ 20 ]。 (1)スプレーアンカー支持及び補強工事 (2)水力及び海洋工学 地下工事 反アルカリ骨材反応プロジェクト 5)コンクリートプレキャスト部材と高強度プレストレスト鋼管杭の施工 5アウトルック スルファミン酸カルシウムセメントは、高速硬化、初期強度、耐クラック性、耐食性などの特殊な性質を有し、製造中に放出されるcoはポートランドセメントよりも少ない。現在の省エネ・排出削減の背景には、国産産業政策に沿った展開が進んでおり、「ベルト・道路」イニシアチブの実現に向けて、特別プロジェクトのニーズを満たすために、特殊なセメントとしての幅広い用途を期待しているカレンscrivener教授は予測を作りました、カルシウム-スルホアルミネート酸塩セメントは大規模に普通のポートランドセメントに取って代わらないかもしれません、しかし、それはセメントと資源と環境の調和した発展のために考えを提供するかもしれません。